1 I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 114 Numer 114 Volume XV Rok XV JULY 2012 LIPIEC 2012 ISSN PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Krakow Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów w Krakowie EDITORIAL COMMITTEE: KOMITET REDAKCYJNY: Editor-in-Chief Redaktor naczelny Jan Chłopek Editor Redaktor Elżbieta Pamuła Secretary of editorial Sekretarz redakcji Design Projekt Katarzyna Trała Augustyn Powroźnik ADDRESS OF EDITORIAL OFFICE: ADRES REDAKCJI: AGH-UST 30/A3, Mickiewicz Av Krakow, Poland Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30/A Kraków Issue: 200 copies Nakład: 200 egz. Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Scientific Publishing House AKAPIT Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
2 INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD MIĘDZYNARODOWY KOMITET REDAKCYJNY Iulian Antoniac University Politehnica of Bucharest, Romania Lucie Bacakova Academy of Science of the Czech Republic, Prague, Czech Republic Romuald Będziński Politechnika Wrocławska / Wrocław University of Technology Marta Błażewicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Krakow Stanisław Błażewicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Krakow Maria Borczuch-Łączka Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Krakow Wojciech Chrzanowski University of Sydney, Australia Jan Ryszard Dąbrowski Politechnika Białostocka / Białystok Technical University Matthias Epple University of Duisburg-Essen, Germany Andrzej Górecki Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw Robert Hurt Brown University, Providence, USA James Kirkpatrick Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany Wojciech Maria Kuś Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw Małgorzata Lewandowska-Szumieł Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw Jan Marciniak Politechnika Śląska / Silesian University of Technology Sergey Mikhalovsky University of Brighton, United Kingdom Stanisław Mitura Politechnika łódzka / Technical University of Lodz Roman Pampuch Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Krakow Stanisław Pielka Akademia Medyczna we Wrocławiu / Wrocław Medical University Vehid Salih UCL Eastman Dental Institute, United Kingdom Jacek Składzień Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków / Jagiellonian University, Collegium Medicum, Krakow Andrei V. Stanishevsky University of Alabama at Birmingham, USA Anna Ślósarczyk Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Krakow Tadeusz Trzaska Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań / University School of Physical Education, Poznań Dimitris Tsipas Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3 Wskazówki dla autorów 1. Prace do opublikowania w kwartalniku Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów przyjmowane będą wyłącznie z tłumaczeniem na język angielski. Obcokrajowców obowiązuje tylko język angielski. 2. Wszystkie nadsyłane artykuły są recenzowane. 3. Materiały do druku prosimy przysyłać na adres 4. Struktura artykułu: TYTUŁ Autorzy Streszczenie ( słów) Słowa kluczowe Wprowadzenie Materiały i metody Wyniki i dyskusja Wnioski Podziękowania Piśmiennictwo 5. Materiały ilustracyjne powinny znajdować się poza tekstem w oddzielnych plikach (format.jpg,.gif.,.tiff,.bmp). Rozdzielczość rysunków min. 300 dpi. Wszystkie rysunki i wykresy powinny być czarno-białe lub w odcieniach szarości i ponumerowane cyframi arabskimi. W tekście należy umieścić odnośniki do rysunków i tabel. W tabelach i na wykresach należy umieścić opisy polskie i angielskie. W dodatkowym dokumencie należy zamieścić spis tabel i rysunków (po polsku i angielsku). 6. Na końcu artykułu należy podać wykaz piśmiennictwa w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowany. 7. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia do opracowań autorskich zmian terminologicznych, poprawek redakcyjnych, stylistycznych, w celu dostosowania artykułu do norm przyjętych w naszym czasopiśmie. Zmiany i uzupełnienia merytoryczne będą dokonywane w uzgodnieniu z autorem. 8. Opinia lub uwagi recenzenta będą przekazywane Autorowi do ustosunkowania się. Nie dostarczenie poprawionego artykułu w terminie oznacza rezygnację Autora z publikacji pracy w naszym czasopiśmie. 9. Za publikację artykułów redakcja nie płaci honorarium autorskiego. 10. Adres redakcji: Czasopismo Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki al. Mickiewicza 30/A-3, Kraków tel. (48) , tel./fax: (48) Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania manuskryptu oraz procedury recenzowania dostępne są na stronie internetowej czasopisma: Warunki prenumeraty Zamówienie na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: tel/fax: (48) Cena pojedynczego numeru wynosi 20 PLN Konto: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów Kraków, al. Mickiewicza 30/A-3 ING Bank Śląski S.A. O/Kraków nr rachunku Instructions for authors 1. Papers for publication in quarterly journal Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów should be written in English. 2. All articles are reviewed. 3. Manuscripts should be submitted to editorial office by to 4. A manuscript should be organized in the following order: TITLE Authors and affiliations Abstract ( words) Keywords (4-6) Introduction Materials and methods Results and discussions Conclusions Acknowledgements References 5. All illustrations, figures, tables, graphs etc. preferably in black and white or grey scale should be presented in separate electronic files (format.jpg,.gif.,.tiff,.bmp) and not incorporated into the Word document. High-resolution figures are required for publication, at least 300 dpi. All figures must be numbered in the order in which they appear in the paper and captioned below. They should be referenced in the text. The captions of all figures should be submitted on a separate sheet. 6. References should be listed at the end of the article. Number the references consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. 7. The Editors reserve the right to improve manuscripts on grammar and style and to modify the manuscripts to fit in with the style of the journal. If extensive alterations are required, the manuscript will be returned to the authors for revision. 8. Opinion or notes of reviewers will be transferred to the author. If the corrected article will not be supplied on time, it means that the author has resigned from publication of work in our journal. 9. Editorial does not pay author honorarium for publication of article. 10. Address of editorial office: Journal Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów AGH University of Science and Technology Faculty of Materials Science and Ceramics 30/A-3, Mickiewicz Av., Krakow, Poland tel. (48) 12) , tel./fax: (48) Detailed information concerning manuscript preparation and review process are available at the journal s website: Subscription terms Subscription rates: Cost of one number: 20 PLN Payment should be made to: Polish Society for Biomaterials 30/A3, Mickiewicz Av Krakow, Poland ING Bank Slaski S.A. account no
4 XXII Conference on BIOMATERIALS IN MEDICINE AND VETERINARY MEDICINE October 2012 Hotel Perła Południa Rytro, Poland
5 SPIS TREŚCI CONTENTS Novel strategies for aminoglycoside antibiotic delivery in skeletal tissues - a review Urszula Posadowska, Elżbieta Pamuła 3 shape Memory Process in resorbable polymers: Effect on Surface Properties and Cell Adhesion Ana M. Costa, Ana S. Ferreira, Urszula Posadowska, Małgorzata Krok, Anna Smola, Piotr Dobrzyński, Elżbieta Pamuła 8 Growth of animal cells on flexible interface of liquid fluorocarbon Maciej Pilarek, Iwona Grabowska 12 Synteza i charakterystyka bioresorbowalnych terpolimerów L-laktydu/glikolidu/bursztynianu butylu wykazujących pamięć kształtu Natalia Śmigiel, Anna Smola, Henryk Janeczek, Janusz Kasperczyk, Piotr Dobrzyński 15 Uwalnianie gentamycyny z nośników polimerowych Anna Morawska-Chochół, Jan Chłopek 21 Ocena histologiczna i radiologiczna kości królików po implantacji kompozytu CHAP-glukan Leszek Borkowski, Marta Pawłowska, Izabela Polkowska, Mirosław Karpiński, Tymoteusz Słowik, Tomasz Piersiak, Łukasz Matuszewski, Anna Ślósarczyk, Grażyna Ginalska 28 MODEL MATEMATYCZNY DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW FORMOWANIA NANORUREK TiO 2 PODCZAS ANODOWANIA Elżbieta Krasicka-Cydzik, Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek 34 Novel strategies for aminoglycoside antibiotic delivery in skeletal tissues - a review Urszula Posadowska, Elżbieta Pamuła 3 shape Memory Process in resorbable polymers: Effect on Surface Properties and Cell Adhesion Ana M. Costa, Ana S. Ferreira, Urszula Posadowska, Małgorzata Krok, Anna Smola, Piotr Dobrzyński, Elżbieta Pamuła 8 Growth of animal cells on flexible interface of liquid fluorocarbon Maciej Pilarek, Iwona Grabowska 12 Synthesis and characterization of bioresorbable L-lactide/glycolide/ butylene succinate terpolymers with shape memory behavior Natalia Śmigiel, Anna Smola, Henryk Janeczek, Janusz Kasperczyk, Piotr Dobrzyński 15 GENTAMICIN RELEASE FROM POLYMERIC CARIERRS Anna Morawska-Chochół, Jan Chłopek 21 Histological and radiolo-gical analysis of rabbit bones after implantation of CHAP-glucan composite Leszek Borkowski, Marta Pawłowska, Izabela Polkowska, Mirosław Karpiński, Tymoteusz Słowik, Tomasz Piersiak, Łukasz Matuszewski, Anna Ślósarczyk, Grażyna Ginalska 28 A MATHEMATICAL MODEL FOR SELECTION OF FORMATION PARAMETERS OF TiO 2 NANOTUBE BY ANODIZING Elżbieta Krasicka-Cydzik, Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek 34 Wersja papierowa czasopisma Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów jest jego wersją pierwotną Printed version of Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów is a primary version of the journal Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Streszczane w Applied Mechanics Reviews Edition financed by the Minister of Science and Higher Education Abstracted in Applied Mechanics Reviews
6 WSTĘPNA OCENA CYTOTOKSYCZNOŚCI BIOMEDYCZNEGO POLI(ε-KAPROLAKTONU) OTRZYMANEGO W OBECNOŚCI OKTANIANU CYNY Karolina Żółtowska, Marcin Sobczak, Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Ewa Olędzka, Andrzej Jaklewicz, Wacław Lechosław Kołodziejski 41 CHARAKTERYSTYKA USIECIOWANYCH MATERIAŁÓW KOLAGENOWYCH Joanna Skopińska-Wiśniewska, Nina Łuczyńska, Anna Bajek, Aldona Rynkiewicz, Alina Sionkowska 46 Ocena struktury, Modułu Younga oraz cytotoksyczności kompozytów na bazie chitozanu Agata Przekora, Krzysztof Pałka, Beata Macherzyńska, Grażyna Ginalska 52 Wpływ reaktywności jonowej biomateriałów na żywotność komórek in vitro Agata Przekora, Dorota Kołodyńska, Grażyna Ginalska, Anna Ślósarczyk 59 PRELIMINARY EVALUATION OF CYTOTOXICITY OF THE BIOMEDICAL POLY(ε-CAPROLACTONE)s OBTAINED IN THE PRESENCE OF TIN OCTANOATE Karolina Żółtowska, Marcin Sobczak, Grzegorz Nałęcz- Jawecki, Ewa Olędzka, Andrzej Jaklewicz, Wacław Lechosław Kołodziejski 41 CHARACTERIZATION OF CROSS-LINKED COLLAGEN MATRICES Joanna Skopińska-Wiśniewska, Nina Łuczyńska, Anna Bajek, Aldona Rynkiewicz, Alina Sionkowska 46 Structural properties, Young s modulus and cytotoxicity assessment of chitosan-based composites Agata Przekora, Krzysztof Pałka, Beata Macherzyńska, Grażyna Ginalska 52 The effect of biomaterials ion reactivity on cell viability in vitro Agata Przekora, Dorota Kołodyńska, Grażyna Ginalska, Anna Ślósarczyk 59
7 Novel strategies for aminoglycoside antibiotic delivery in skeletal tissues - a review Urszula Posadowska, Elżbieta Pamuła* AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Biomaterials, Al. A. Mickiewicza 30, Krakow, Poland * Abstract This paper reviews recent advances concerning antibiotic-loaded microparticles application in osteomyelitis treatment. We discuss different methods utilized for microparticles preparation, i.e. double emulsification, simple emulsification and spray drying. Materials comprised of sphere-shaped matrices are also presented. We point out that the most commonly used microsphere-building components are biodegradable aliphatic polyesters such as poly(lactide-co-glicolide) PLGA, poly(sebacic-ricinoleic-ester-anhydride) P(SA-RA) and poly(lactic-co-hydroxymethyl glycolic acid) PLHMGA. Biopolymers like gelatin, starch or chitosan are also applied as antibiotic carriers. Relationship between preparation method, type of material and its crosslinking degree, microparticles immobilization steps and the amount of loaded antibiotic are reported as the main factors controlling release rate of drugs in osteomyelitis treatment. And finally, several approaches to produce injectable formulations as well as implantable three dimensional scaffolds with the use of microparticles are described. All in all, this proves that antibiotic-loaded microspheres are a versatile form of biomaterials in osteomyelitis therapy. Keywords: aliphatic polyesters, biopolymers, gentamicin administration, microparticles, osteomyelitis [Engineering of Biomaterials 114 (2012) 3-7] Introduction Osteomyelitis is thought to be an immediate or chronic result of microbial residence directly in bone or bone marrow, which leads to bone loss and spreading of the infections to surrounding tissues [1-3]. Every year many patients suffer from infections caused by a variety of microbiological agents, mostly Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis [4-6]. Usually the localizations at which osteomyelitis is most often encountered are long bones or a part of the upper limb, for example the humerus . Unfortunately, the diagnosis of osteomyelitis is quite complicated, which is a result of the diversity of symptoms. Additionally, it often takes more than two weeks after observation of the onset of signs to firmly identify the origin of bone malfunction as osteomyelitis . Such a highly serious threat is frequently encountered when implants are placed via surgical procedures. The risk of infection is high, because materials which are used for skeletal implant formation demonstrate a strong tendency to adsorb microorganisms onto their surfaces . Furthermore, patient skin and mucosa are areas densely occupied with microbes, which generate extreme danger of implant contamination [7-10]. All in all, risk of serious infections, causing malignant abscesses formation, are substantial. In the above fields, there is an extremely strong attempt to cure and also prevent infections originating from osteomyelitis. One of the possible solutions to deal with osteomyelitis is aminoglycoside antibiotic application. Gentamicin sulphate is the most widely used antyostemyelitic factor. Currently, there are two main procedures utilized to administer gentamicin during bone regeneration. The first method involves intravenous injections using an indwelling catheter  while the second involves local implantation of bone cement composed of polymethylmethacrylate beads or calcium phosphate saturated with gentamicin [12,13]. Overall, the role of gentamicin in skeletal tissue regeneration has been in detail reported in the work of Mourino and Boccaccini . A very promising solution seems to be gentamicin encapsulation, opening the possibility of its local and sustained administration . Local delivery of antibiotics ensures significant increase in bactericidal activity, lowers the extent of bacterial resistance and the allergization quota, and shows higher biological stability by preventing in vivo degradation [5,16-19]. Besides, there is a need to control drug release for the required period of time. Antibiotic administration at a proper level must last at least 3-6 weeks [20,21]. It is believed that this period of time is sufficient to achieve substantial wound vascularization . Other authors claim that such a compulsory period should last no less than 6-8 weeks [23,24]. Fibrin seal coats, PMMA beads available commercially for the last 10 years and collagen sponges showed antibiotic release time no longer than 4 days, which is in general not enough achieve sufficient therapeutic effects . Thus, application of gentamicinloaded microspherical particles demonstrating longer gentamicin release times seems to be an effective method to treat osteomyelitis. This paper reviews recent advances in the method of osteomyelitis treatment using spherical-shaped gentamicin delivery systems. In detail, different methods, materials as well as applicative approaches adopted to antibiotic-loaded spherically shapes implants are discussed. Finally a course for perspective investigations is proposed to researchers. Sphere-shaped microcarriers containing gentamicin There are different methods to produce microparticles for drug delivery systems among which the double emulsification technique is the most widely used. But simple emulsification and spray drying can be applied as well. In general, particles which are characterized as microsized spherical constructs ( μm), are capable of encapsulating gentamicin within its structure up to 6.0% in relation to overall formulation mass, which can confine more than 70% of initial drug ratio. The antibiotic in vitro releases phase reflecting sustained administration in vivo can last up to 60 days or even longer. An overview of materials and manufacturing methods to produce gentamicin loaded microcarriers are discussed in this section and summarized in TABLE 1.
8 TABLE 1. Methods, materials and characteristics of gentamicin loaded microparticles. No. Method Material I. II. DOUBLE EMULSIFICATION W 1 /O/W 2 SPRAY DRY PLGA (60/40) Size [µm] Drug encapsulation efficiency [%] Drug loading capacity [%] 39.0 ± ± ± 0.41 PLHMGA (35/65) ca ± ± 1.10 PLGA (50:50) PLGA (50:50) - BATCH HOMOGENIZED PLGA (50:50) - BATCH ULTRA- SONICATED PLGA (65/35), PLLA (50/50), PEG, Methylcellulose 370 ± 130 ca ± 3 < 20 ca.17.8 ca ca ca III. EMULSIFICATION Chitosan ca ca ca Drug release profile Ref. ca. 60 days, 60% released, gentle burst release  ca. 60 days, 60% released, gentle burst release  12 days, 100% released,  sigmoidal shape ca. 22 days, 100% release, very sharp burst  release phase ca. 30 days, 100% released, very gentle  burst release ca. 50 days, 100% released, sigmoidal or  delayed release profile (discs) ca. 30 days, 70% released, no burst  release Double emulsification water/oil/water (W 1 /O/W 2 ) The W 1 /O/W 2 technique in general implies dispersion droplets of water/oil (W/O) primary emulsion into an external aqueous phase, which is thought to constitute the second emulsification step . The primary W/O emulsion, in order to obtain small droplets, demands quite high-shear conditions of preparation, while during the secondary emulsification step, the procedure uses lower shear, necessary to avoid internal droplet rupture . During microparticle preparation for bone tissue regeneration, a primary emulsion is often composed of gentamicin loaded buffered solution, which is dispersed in polymer (e.g. PLGA) in a nonpolar solution only partially miscible or totally immiscible with water, which is further suspended in an external buffered phase. Organic solvent evaporation solidifies double walled microcapsules carrying entrapped antibiotic. The methodology described here was utilized to obtain sphere-shaped micro-sized particles by Chaisri et al. . The materials used were (D,L-lactide-co-glyclide) (PLGA) with a ratio of 60/40 and poly(lactic-co-hydroxymethyl glycolic acid) (PLHMGA) with a ratio of 35/65. Material substitution allowed development of a system solubilizing ca. 60% of initial drug ratio. Authors also noticed a strong relationship between microparticles porosity and cumulative gentamicin release. Porosity on the other hand was mainly governed by initial copolymer concentration - increase of PLGA or PLHMGA amount apparently diminished pores volume, which further was a cause of slower release rate. It was also observed that amount of gentamicin confined to microparticle hydrophobic core depended mostly on osmotic pressure of the inner emulsified buffered phase. All to all, a highly positive effect was achieved when osmotic pressure of inner hydrophilic phase had been, by changing buffer osmolarity, reduced in relation to external water phase. An indubitable correlation between phase compositions and microparticles fabrication process was also pointed out in the research paper of Kempen et al. , where PLGA 50/50 was used. The microobjects were also obtained by a double emulsion technique, but the external aqueous phase was enriched with a little amount of isopropyl alcohol. This step caused immediate organic solvent (methylene chloride) extraction and instantaneous microsphere solidification, which overall greatly reduced microparticles preparation time. Shlapp et al. [29,30] on the other hand developed sphere-shaped microcapsules composed of a mixed system of PLGA (50/50). More specifically, a blend of Resomers RG 502H (M w =13,500 Da) and RG 503 (M w =16,300 Da) was used. After formation of antibiotic loaded microparticles, the formulation was immersed in a preswollen (ph=4.5) and homogenized suspension (pi~7.0) of insoluble collagen. The mixture obtained was then transferred into polypropylene dishes and freeze dried. By sedimentation studies authors proved a direct relationship between microparticles fast settling rate and dramatic loss of final collagen/microparticles composite uniformity. This problem was overcome by viscosity adjustment, which turned out to be a critical control point. The physical feature was further adjusted by ph suspension change, temperature of dispersion, rate of temperature loss during freeze-drying and collagen concentration. What is also worth mentioning is that a relationship between the details of double emulsification as a microsphere fabrication method and gentamicin release mechanism was noticed by Virto et al. . Significant differences were detected between uniformity of batches obtained when the emulsion was homogenized (batch 1) and ultrasonicated (batch 2). A remarkable initial burst of gentamicin from the homogenized composition (extremely steep slope of cumulative release curve) was noticed, while the ultrasonicated composition showed a much slower profile (gentle slope of cumulative release curve). In order to explain the phenomenon authors postulated that oily solvent evaporation during ultrasonication created a labyrinth porosities winding through the solidifying microstructures. Labyrinth porosities, facilitated water penetration into microsphere structure that directly influenced gentamicin release. Greater water availability through porosities could also cause a greater autocatalytic effect of polymer degradation observed to batch 2, which was also pointed out as a reason for slower drug release. In the case of homogenization this phenomenon was observed to a lesser extent. It should be mentioned that in ultrasonicated microparticles it was possible to encapsulate more gentamicin than in the homogenized composition, which was also advantageous.
9 Spray drying Spray drying is a technique that can be finely tailored to produce antibiotic loaded microparticles. The difference between this method and double emulsification is very small and concerns the last stage - method of organic solvent removal. Naraharisetti et al.  obtained single-walled microspheres by spray drying of the suspension made of gentamicin solution added drop by drop to polymer (PLGA, PEG or methylcellulose) dissolved in organic solvent (dichloromethane or ethyl acetate) while sonication. A different approach, based on limited solubility of concentrated polymer solutions, was used to create double-walled microparticles. The gentamicin portion was sonicated in organic solution (dichloromethane) and after the antibiotic had been uniformly suspended, PLGA was added to dissolve. This was followed by addition of PLLA concentrated solution (dichloromethane). Finally, the mixture was transferred to surfactant solution (polyvinyl alcohol) and stirred until microspheres were solidified. Then, the particles were pressed to form discs. The effect of performed experiment clearly showed biphasic discs degradation curve causing two-step gentamicin release. An initial burst was observed, which was possibly connected with escape of the outer portion of antibiotic, followed by a lag phase and second burst, attributed to bulk degradation of the polymer. What was also noticed was that 10% PEG addition to discs forming material dramatically increased the pore sizes, which was connected with almost 100% gentamicin release during initial burst phase. What is more, faster release rates were obtained in general for smaller microspheres than for bigger objects. Overall as polylactic acid chains tended to settle as a shell of the microparticle (the outer part) instead of a core (the inner part), antibiotic escaped also much more easily when it was initially solubilized in PLLA than in PLGA. Methodology of microspheres processing and application Bone malfunctions resulting from osteomyelitis can be very complex. Taking into account different types of bone defects and treatment procedures gentamicin delivery systems should meet the requirements of individual needs . Spherically-shaped microparticles show great potential in the prevention and treatment of bone infections, since it is possible to create injectable implants based on them, bind them to form semiporous solid structures or immobilize them into highly porous 3D scaffolds. The approaches of microspheres processing into drug delivery systems and/or medical devices are shown in FIG. 1. FIG. 1. The approaches of microspheres processing into drug delivery systems and/or medical devices in skeletal tissue therapies. Emulsification Although the double emulsification appears to be an effective preparation method, it is not an exclusive option. In the work of Balmayor et al.  a single emulsification method was proposed to produce microspheres made of chitosan (poly β-(1-4))n-acetyl-d-glucosamine) and starch. In order to do this chitosan, oxidized starch and gentamicin in solutions were added drop-wise and emulsified in a mixture of water, mineral oil and Tween 80. After the emulsion had completely formed, cold acetone was added which solidified the spherical particles. As final stage crosslinking of microspheres internal structure was performed by tripolyphosphate (TTP). In a work of Shi et al.  gelatin aqueous solution was emulsified via a simple W/O emulsification technique in olive oil, which was followed by crosslinking with glutaraldehyde. Obtained microparticles were then swollen with buffered antibiotic solution. Formulation was then manually blended with poly(methyl methacrylate), supplied with the methacrylate monomer as well until a dough-like paste was obtained. Interestingly, authors observed a strong link between freezedrying the final construct and release parameters. Fact of freeze-drying operation significantly reduced burst release and made the sustained release phase much longer. The relationship between construct porosity and release kinetics was, as previously mentioned, also described. Injectable formulations containing microparticles According to work of Balmayor et al.  gentamicincarrying chitosan microspheres, after being collected and rinsed with water/acetone mixture, were immersed in sodium carbonate buffer. It allowed a crosslinking reaction between aldehyde groups of oxidized starch, placed in emulsion mixture simultaneously with chitozan, and primary amino acid groups from chitosan. Afterwards, to confer imine bond stabilization as well as reduce excess of aldehyde groups, treatment in NaBH 4 was applied. So microspheres developed during this experiments were starch crosslinked. Authors made an observation that creation of extra bonds between biopolymers inside microparticles (described in section 2.3 TTP crosslinking) or within overall microcoposite structures (imine bonds formation) could serve as a sensitive control point of gentamicin release rate, since initial burst phase in crosslinked microcomposites was significantly diminished in relation to noncrosslinked. In another work  gentamicin was transferred into a bone defect by injection of polymeric solid suspension obtained by trituration poly(sebacic-co-ricinoleic-ester-anhydride) 3:7 w/w ratio (P(SA-RA)) with antibiotic particles (consistency of paste). Results of a biological assay performed on 10 week male osteomyelitis-induced Winstar rats proved the proper applicability as well as the therapeutic effect of (P(SA-RA)) blended with antibiotic. Exactly the same polymer (P(SA-RA)) 2:8 (w/w) was used by Brin et al.  to obtain polymer paste, in which a gentamicin amount as high as 20% (w/w) was triturated.
10 Prepared implants were injected intramedullarly into right tibias of rats; into left tibias plain polymer was placed, which was thought to constitute a reference. The whole procedure was performed after tibia were infected by S. aureus, which induced osteomyelitis confirmed after 21 days by X-ray analysis. Placing polymer paste with gentamicin into osteomyelitic tibia prevented abscess formation as well as the presence of microbes, while on the other hand, in the left tibia abscesses were clearly identified. In the left tibia bacterial colonies were also detected. These two research papers confirm the high utility of injectable formulations in gentamicin administration. Semiporous solid structures The second possible route regarding implant formation is to suspend microspheres in the hydrogel matrix, press or pack the mixture tightly into shape forming molds and subsequently remove water molecules. The strategy described here was used for example by Naraharisetti et al.  and Shlapp et al.  where chitosan/plga microspheres were suspended in a collagen hydrogel. In brief, microparticles were mixed with preswollen collagen (enriched with a portion of antiobiotic as well), poured into PP dishes and then freeze dried. As a result, a porous collagen carrier bearing tightly packed microparticles was obtained. The manner described turned out to be successful - microcomposites altogether resistant to physical separation upon mechanical stress were produced. Process parameter optimization enabled authors to achieve gentamicin release over 7 days. Gentamicin external solubilization in the collagen carrier was sufficient to reach quickly a high level of antibiotic which was sustained by release from microparticles. A quite different approach was presented by Jiang et al. . Microcomposite implant was developed by packing chitosan/plga microspheres into cylindrical stainless steel molds. Filled molds were then pressed, heated and process parameters (time, temperature) were optimized in order to achieve bond formation between touching microspheres, which sticks them together into a solid implant. Results of experiments performed clearly showed that such microcomposites degraded much more slowly than pure PLGA scaffolds and simultaneously were able to guide new bone formation during in vivo studies. What is more, enrichment PLGA with chitosan provided an opportunity to functionalize the implant surface, which created the possibility of introducing additional modifications. Microspheres immobilized into 3D scaffolds The strategy of microsphere immobilization was demonstrated by Son et al. , who introduced PLGA microparticles into porous calcium phosphate granules. First, hyroxyapatite and tricalcium phosphate particles were suspended in alginate solution, poured by syringe into liquid nitrogen to obtain spherical shape granules and freeze-dried. Then polymeric microspheres were obtained via double emulsification, which was followed by poly(ethylene imine) (cationic macromolecule) adsorption onto microspheres external surface. This step was applied in order to modify surface charge so finally it was possible to embed polymeric microparticles in the calcium phosphate granules via electrostatic attractions. An interesting approach was presented in the work of Shi et al. , where sphericity of antibiotic-loaded microspheres was utilized as a pore forming factor. The mixture composed of gelatin microparticles and PMMA was then transferred into Teflon dishes and left until it completely solidified. Microparticles were used as a precursor of implant porosity, which after disruption and gentamicin release left the PMMA construct highly porous. It was shown that the microparticles, beside drug delivery function, could be employed as a pore forming factor. Kempen et al.  on the other hand prepared various kinds of 3D structures, with internally immobilized microparticles. One such structure was a collagen hydrogel, which was fabricated by mixing a collagen suspension with a crosslinking agent (glutaraldehyde). For microsphere immobilization, dried collagen hydrogels were simply incubated with aliquots containing weighted amounts of spheres. Microparticles were also immobilized in porous poly(propylene fumarate) (PPF) scaffolds by transferring both to a syringe and forced to a cylindrical glass mold. The polymerization reaction was performed under UV light, at room temperature. Microparticles immobilized in PPF scaffolds were subsequently embedded in the collagen hydrogel. Every additional microparticles immobilization step (collagen gel, PPF scaffold, PPF scaffold in collagen gel) significantly reduced burst release effect in drug release studies. Conclusions In summary, it was shown that microspheres can be prepared via different methods, sharing in every case the easiness of preparation. Antibiotic agents can be successfully incorporated into such materials, with quite high quantities. The usage of sphere shaped microcarriers seems to be a perspective procedure and a strategy to deal with the antibiotic burst release problem, as a multilevel drug release rate was demonstrated. Drug release can be finely adjusted, which reflects microparticles applicability potential if it comes to osteomyelitis cure or prevention. On the other hand, by taking advantage of microparticles sphericity, an implant suitable to almost every complex case of bone trauma in various configurations (injectable or implantable) can be obtained. All in all, microspheres application in implant manufacturing constitutes an innovative approach and a promising path to solve the problem of infections accompanying treatment of defects in skeletal tissues.
11 References  Kaldau N. K., Brorson S., Jensen P. E., Schultz C., Arpi M.: Bilateral polymicrobial osteomyelitis with Candida tropicalis and Candida krusei: a case report and an updated literature review. J Infect Dis 16 (2012)  Haidar R., Boghossian R., Atiyeh B.: Duration of post-surgical antibiotics in chronic osteomyelitis: empiric or evidence-based. J Infect Dis 14 (2010)  Dion A., Langman M., Hall G., Filiaggi M., Vancomycin release behaviour from amorphous calcium polyphosphate matrices intended for osteomyelitis treatment. Biomaterials 26 (2005)  Pääkkönen M., Peltola H.: Antibiotic treatment for acute haematogenous osteomyelitis of childhood: Moving towards shorter courses and oral administration. Int J Antimicrob Agents 38 (2011)  Lucke M., Schmidmaier G., Sadoni S., Wildemann B., Schiller R., Haas N.P., Raschke M.: Gentamicin coating of metallic implants reduces implant-related osteomyelitis in rats. Bone 32 (2003)  Barth R. E., Vogely C. H., Hoepelman A. I. M., Peters E. J. G.: To bead or not to bead? Treatment of osteomyelitis and prosthetic joint-associated infections with gentamicin bead chains. Int J Antimicrob Agents 38 (2011)  Lee D. W., Yun Y. P., Park K., Kim S. E.: Gentamicin and bone morphogenic protein-2 (BMP-2)-delivering heparinized-titanium implant with enhanced antibacterial activity and osteointegration. Bone 50 (2012)  Campoccia D., Montanaro L., Arciola C. R.: The significance of infection related to orthopedic devices and issues of antibiotic resistance. Biomaterials 27 (2006)  Costerton J. W., Stewart P. S., Greenberg E. P.: Bacterial biofilms: a common cause of persistent infections. Science 284 (1999)  Schierholz J. M., Beuth J.: Implant infections: a haven for opportunistic bacteria. J Hosp Infect, 49 (2) (2001)  Costerton J. W.: Biofilm theory guide the treatment of devicerelated orthopaedic infections. Clin. Orthop. Relat. Res. 437 (2005)  Walenkamp G. H., Kleijn L. L., de Leeuw M.: Ostoemyelitis treated with gentamicin - PMMA beads: 100 patient followed for 1-12 years. Acta Orthop. Scand. 69 (1998)  Sasaki T., Ishibashi Y., Katano H., Nagumo A., Toh S.: In vitro evaluation of vancomycin from calcium phosphate cement. J Arthroplast 20 (2005)  Mourino V., Boccaccini A. R.: Bone tissue engineering therapeutics: controlled drug delivery in three-dimensional scaffolds. J R Soc Interface 7(43) (2010)  Gautier H., Merle C., Auget J. L., Daculsi G.: Isostatic compression, a new process for incorporating vancomycin into biphasic calcium phosphate: comparison with a classical method. Biomaterials 21 (2000)  Friess W., Schlapp M.: Release mechanisms from genatmicin loaded Poly(lactic-co-glicolic acid) (PLGA) microparticles. J Pharm Sci 91(3) (2002)  Changez M., Koul V., Dinda A. K.: Efficacy of antibiotics-loaded interpenetrating network (IPNs) hydrogel based on poly(acrylic acid) and gelatin for treatment of experimental osteomyelitis: in vivo study. Biomaterials 26 (2005)  Gbureck U., Vorndran E., Barralet J. E.: Modeling vancomycin release kinetics from microporous calcium phosphate ceramics comparing static and dynamic immersion conditions. Acta Biomater 4 (2008)  Ginebra M. P., Traykova T., Planell J. A.: Calcium phosphate cements as bone drug delivery systems: A review. J Control Release 113 (2006)  Calhoun J., Manring M. M., Shirtliff M.: Osteomyelitis of the Long Bones, J. Bone Jt. Surg., Am. 86(10) (2004)  Puga A. M, Rey-Rico A., Magarińos B. Alvarez-Lorenzo C., Concheiro A.: Hot melt poly-ε-caprolactone/poloxamine implantable matrices for sustained delivery of ciprofloxacin. Acta Biomater 8 (2012)  Balmayor E. R., Baran E. T., Azevedo H. S., Reis R. L.: Injectable biodegradable starch/chitosan delivery system for the sustained release of gentamicin to treat bone infections, Carbohydr. Polym. 87 (2012)  Li, B., Brown, K. V., Wenke, J. C., & Guelcher, S. A.: Sustained release of vancomycin from polyurethane scaffolds inhibits infection of bone wounds in a rat femoral segmental defect model, J Control Release doi: /j.jconrel  Shirtliff M. E., Bergquist S. C., Calhoun J.: Antymicrobial treatment of chronic osteomyelitis. Clin Orthop Relat Res. 360 (1999)  Graaf S., van der Schroen C. G., Boom R. M.: Preparation of double emulsions by membrane emulsification - a review. J Membrane Sci 251 (2005)  Garti N., Bisperink C.: Double emulsions: progress and applications. Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 3 (1998) 657.  Chaisri W., Ghassemi A. H, Hennink W. E., Okonogi S.: Enhanced gentamicin loading and release of PLGA and PLHMGA microspheres by varying the formulation parameters. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 84 (2011)  Kempen D. H. R., Lu L., Hefferan T. E., Creemers L. B., Maran A., Classic K. L., Dhert W. J. A., Yaszemski M. J.: Retention of in vitro and in vivo BMP-2 bioactivities in sustained deliveryvehicles for bone tissue engineering. Biomaterials 29 (2008)  Schlapp M., Friess W.: Collagen/PLGA Microparticle Composites for Local Controlled Delivery of Gentamicin. J Pharm Sci 92(11) (2003)  Friess W., Schlapp M.: Sterilization of gentamicin containing collagen/plga microparticle composites. Eur J Pharm and Biopharm 63 (2006)  Virto M. R., Elorza B., Torrado S., de Los Angeles Elorza M., Frutos G.: Improvement of gentamicin poly(d,l-lactic-co-glycolic acid) microspheres for treatment of osteomyelitis induced by orthopedic procedures. Biomaterials 28 (2007)  Naraharisetti P. K, Lewa M. D. N., Fub Y. C., Leec D. J., Wang C. H.: Gentamicin-loaded discs and microspheres and their modifications: characterization and in vitro release. J Control Release 102 (2005)  Shi M., Kretlow J. D., Spicer P. P., Tabata Y., Demian N., Wong M. E., Kasper F. K., Mikos A. G.: Antibiotic-releasing porous polymethylmethacrylate/gelatin/antibiotic constructs for craniofacial tissue engineering. J Control Release 152 (2011)  Lee N., Baek S.: Effects of the diameter and shape of orthodontic mini-implants on microdamage to the cortical bone. Am J Orthod Dentofacial Orthop 138 (2010)  Krasko M. Y., Golenser J., Nyska A., Nyska M., Brin Y. S., Domb A. J.: Gentamicin extended release from an injectable polymeric implant. J Control Release 117 (2007)  Brin Y. S. Golenser J., Mizrahi B., Maoz G., Domb A. J., Peddada S., Tuvia S., Nyska A., Nyska M.: Treatment of osteomyelitis in rats by injection of degradable polymer releasing gentamicin. J Control Release 131 (2008)  Jiang T., Nukavarapu S. P., Deng M., Jabbarzadeh E., Kofron M. D., Doty S. B., Abdel-Fattah W. I., Laurencin C. T.: Chitosan-poly(lactide-co-glycolide) microsphere-based scaffolds for bone tissue engineering: In vitro degradation and in vivo bone regeneration studies. Acta Biomater 6 (2010)  Son S. J., Lee K. B., Kim S. G., Kwon T. Y., Kin K. H.: Porous Calcium Phosphate Granules Containing Drug - loaded polymeric nanoparticles for bone regeneration, doi / j.matlet
12 shape Memory Process in resorbable polymers: Effect on Surface Properties and Cell Adhesion Ana M. Costa 1,2, Ana S. Ferreira 1,2, Urszula Posadowska 2, Małgorzata Krok 2, Anna Smola 3, Piotr Dobrzyński 3,4, Elżbieta Pamuła 2 * 1 Bioengineering, Faculty of Engineering, UP University of Porto, Reitoria da U. Porto Praca Gomes Teixeira, Porto , Portugal 2 AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Biomaterials, al. A. Mickiewicza 30, Krakow, Poland 3 Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Sciences, ul. M. Curie Skłodowskiej 34, Zabrze, Poland 4 Institute of Chemistry, Environmental Protection and Biotechnology, Jan Dlugosz University in Czestochowa, al. Armii Krajowej 13/15, Czestochowa, Poland * Abstract The objectives of this study were to confirm the shape memory behavior of two new bioresorbable terpolymers (L-lactide, glycolide, and trimethylene carbonate: L-PLGTMC and B-PLGTMC), to follow the influence of the shape memory process on their surface properties and to test their cytocompatibility using osteoblast-like cells. For this purpose, foils of both terpolymers were prepared. The terpolymers ability to recover up to 92-93% of the memorized shape within 10 seconds was obtained. The influence of shape memory process on the surface properties was assessed by water contact angle (WCA) measurement and atomic force microscopy (AFM) and the results suggested that both terpolymers preserved the hydrophilicity after recovery and also that B-PLGTMC polymer was rougher than L-PLGTMC (about 9 folds more). The AFM pictures showed the presence of spherical shape hills on the B-PLGTMC foil surface which after the stretching procedure became oriented toward the direction of the applied load. The terpolymers were seeded on both sides (Top and Bottom faces) with human MG63 osteoblast-like cells. Cell viability was assessed after 1, 3 and 7 days, using MTT assay. Results revealed an increasing number of metabolically active cells with the incubation time, suggesting, together with nitric oxide (NO) level determination, the cytocompatibility of both terpolymers. Cell spreading and morphology were investigated by H&E staining and obtained results corresponded well with ones of MTT and NO. Keywords: shape memory, PLGA, tissue regeneration, foil [Engineering of Biomaterials 114 (2012) 8-11] Introduction Shape-memory materials can change their shape upon application of an external stimulus. They have been proposed in biomedical device design because they allow for a minimally invasive surgery and recover to a predetermined shape in vivo [1,2]. Shape-memory alloys are widely used not only in industry but also in medicine , however, they still have some disadvantages regarding low biocompatibility for long term applications, corrosion, and high cost of a difficult fabrication and lack of biodegrability . In this context, shape-memory polymers (SMPs) arise as an alternative to shape-memory alloys because they can be bioresorbable, and thus do not require invasive removal operation . SMPs have been already proposed for several medical applications including tissue engineering scaffolds , laser-activated vascular stents , dialysis needle adapters for the reduction of hemodynamic stress within arteriovenous grafs . Concerning the programming method for shape memory behavior, the activation is most commonly temperatureinduced. At first the polymer is mechanically deformed at a temperature above glass transition temperature (T g ) to obtain the temporary shape. This shape can be fixed by cooling the material and then the initial and permanent shape can be recovered when the polymer is reheated once again above T g . So, the polymer is able to memorize its initial shape. This phenomenon results from a dual-segment system: cross-links that store the permanent shape and switching segments that fix the temporary shape [9,4,10]. The mechanism involves the reversible freezing and activation of polymeric chain motion in the switching segments below and above T g, respectively . Polylactide (PLA), polyglycolide (PGA), polytrimethylene carbonate (PTMC) and their copolymers have been used in many medical applications due to their biodegradability and biocompatibility . The two terpolymers studied in this work are composed of the same three monomers, however they differ in the co-initiators used. Both polymers seem to recover the intended and permanent shape when the temperature is increased up to o C, which are values around the normal human body temperature. This fact is important taking into account that the polymers are designed to be used as implants . The aims of this study were: i) to confirm the shape memory behavior of both polymers, processed into foils by solvent casting, ii) to study the influence of shape memory process on the surface properties of the foils and iii) to test their cytocompatibility using osteoblast-like cells. These cells were chosen because the ultimate purpose is to use scaffolds produced from these shape-memory polymers to treat bone tissue defects. Materials and Methods Materials The terpolymers were synthesized by a ring opening polymerisation of cyclic monomers L-lactide (La), glycolide (Gl) in the presence of a previously synthesized oligomer of trimethylene carbonate (TMC) with the use of zirconium (IV) acetylacetonate as an initiator, according to a procedure earlier described in details [13,17]. The TMC oligomers adopted as one of the substrates of conducted terpolymerization were earlier obtained by ring opening polymerization of cyclic trimethylene carbonate and zinc (II) acetylacetonate as initiator with 1,4 butanediol or pentaerythriol as co-initiator. As a result of this two-step synthesis, two terpolymers were obtained: L-PLGTMC which has more linear chain structure, while B-PLGTMC is much more branched. TABLE 1 summarizes the properties of both polymers.
13 TABLE 1. Monomers composition, co-initiator, theoretical and experimental glass transition temperature of two terpolymers. Polymer La:Gl:TMC Co-Initiator of TMC Composition (%)* oligomerization Theoretical T g [ o C]** Experimental T g [ o C]*** L-PLGTMC 68:11:21 1,4 Butanediol B-PLGTMC 69:12:19 Pentaerythritol * The composition of terpolymers specified with 1H NMR spectrometry measurement, ** Theoretical Glass Transition Temperature values calculated using the Fox Equation , *** Glass Transition Temperature determined with DSC method. Methods The polymeric foils were prepared by solvent casting: the terpolymers solutions consisting of 10% (w/v) L-PLGTMC and 7.5% (w/v) B-PLGTMC in dichloromethane were casted on glass Petri dishes followed by drying in air and in vacuum (24 and 48 h, respectively). The shape memory behavior of the terpolymers was quantitatively evaluated on stripes (initial size of 4 cm x 0.7 cm x 0.2 cm) obtained from the foils by a two-step procedure: deformation (at 50 o C and 37 o C for B-PLGTMC and L-PLGTMC, respectively, elongation strain (ε m ) = 75% of initial length) and recovery (at 40 o C and 37 o C for B-PLGTMC and L-PLGTMC, respectively), both in a water bath. The temporary shape was fixed at 26 o C by removal of the strips from the water bath. The atomic force microscope (AFM) was used to study terpolymers surface topography in contact mode (Thermomicroscopes, Explorer, Vecco) for scan areas of 100 µm x 100 µm and 300 x 300 data point. For each terpolymer on study there were six samples: top (i.e., air-cured) and bottom (i.e., glass-cured) faces for the three possible states: initial, stretched and recovered. The water contact angles (WCA) were measured by the sessile-drop method (average UHQ-water volume of 0.25±0.02 μl) at room temperature using an automatic drop shape analysis system (DSA 10 MK2, Kruss, Germany) and expressed as mean of at least 8 individual droplets. For cell culture studies, terpolymers discs (1.5 cm in diameter and 0.2 cm in thickness) obtained from the prepared foils were washed in 70% ethanol, rinsed in sterile PBS and sterilized with UV radiation (20 min). MG63 osteoblast-like cells (European Collection of Cell Cultures, Salisbury, UK) were seeded on both sides of the foils (top and bottom face) with a concentration of cells/ml and cultured in Dulbecco s Modified Eagle Medium (PAA, Austria) supplemented with 10% Fetal Bovine Serum, 1% penicilin/streptomicin, 2 mm L-glutamine (PAA, Austria) at 37 o C in 5.0% CO 2 atmosphere. The bottom of 24-wells plate (Tissue Culture Polystyrene, TCPS, SPL Lifescience, Korea) acted as a control. After 1, 3 and 7 days of culture the supernatants were collected for nitric oxide (NO) assay. To study morphology of the cells adhered on the foils and evaluate cell adhesion area (AA) as well as shape factor (SF, i.e. the ratio between the length and the width of each cell) hematoxilin and eosin (H&E) staining method was used  (Axiovert 40, Carl Zeiss, Germany). Cell viability (MTT test ) was measured spectrophotometrically by the reduction of the tetrazolium salt MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) to formazan by living cells using Multiscan FC Microplate Photometer Thermo Scientific. The nitric oxide (NO) concentration was evaluated by the Griess method  to elucidate potential cytotoxicity of the materials (Multiscan FC Microplate Photometer Thermo Scientific). The results are shown as mean ± SEM (standard error of the mean). Statistical analysis was performed using distribution t-test. Significant differences were assumed at p* < 0.05; p** < 0.01; p*** < Results and Discussion The shape recovery was visually observed for both terpolymers within 10 seconds, with small residual strains (FIG. 1, superior right and left corners). Thus, the strain recovery rates were received with values higher than 90% for one deformation cycle (93±2% and 92±1% for L-PLGTMC and B-PLGTMC, respectively, no significant differences between them; p=0.5347). The values obtained are in accordance with the ones presented in the literature [4,13,17], with small differences associated probably to other proportions of the three comonomers, different molecular weight and applied co-initiators. These factors have an effect on the number of physical and chemical crosslinks, and thus influence the overall recovery process . Water contact angles values suggest that the hydrophilicity is preserved in both terpolymers between the initial and recovered states (data not shown), constituting an advantage, since the contact angle influences the protein adsorption and consequently cell adhesion, so these changes should be predictable. Regarding the AFM topographic pictures, it can be observed that generally for L-PLGTMC polymer the surfaces are very smooth in comparison to the results obtained for the B-PLGTMC polymer (FIG. 1, AFM Topography), which could also be verified macroscopically. In fact, the B-PLGTMC surfaces presented bigger irregularities, appearing as hills that on the initial and recovery states have an approximately spherical shape. Contrarily to the stretched state where they have an oval-like shape, which is a result of an orientation along the direction of the applied load (FIG. 1, AFM Topography of B-PLGTMC). Concerning the roughness measurement results obtained for B-PLGTMC (FIG. 1, right inferior corner), there is a difference between the average surface roughness (R a ) values obtained for the bottom and top samples whether they are on the initial (top face is about 19 folds rougher) or recovered state (top face is about 6 folds rougher). This fact can be explained by the foil preparation method, since the bottom face was exposed to the Petri dish glass, which makes it more smoother. Comparing the initial, stretched and recovered states for bottom sample the conclusion is that the R a value is considerably higher for the stretched state (about 23 folds more than the initial) and decreases when shape recovery takes place. The increase of roughness from the initial to the stretched state can be related to the exposition of the domains that were visible in AFM topographic pictures, as a consequence of the stretching process. The top face roughness values seem to have a lower increase from the initial to the stretched state compared to the bottom face. This fact may indicate that the roughness for this face is preserved between states.
14 10 FIG. 1. Shape memory experiment on a strip of L-PLGTMC (superior left corner) and B-PLGTMC (superior right corner) for each state: the initial (1); the stretched (2); the recovered (3) (N=3), AFM Topographic images of both terpolymers (two central columns) and graphs of the average surface roughness (Ra) as a function of the three possible states: initial, stretched and recovered and the two faces: Top and Bottom for the L-PLGTMC (inferior right corner) and B-PLGTMC (inferior left corner) terpolymers (100 x 100 µm 2 scan range, N=3). FIG. 2. Microscope images of MG63 osteoblast-like cells after culture for 1 and 7 days (H&E staining). The adhesion area (AA) and shape factor (SF) values were calculated for the 1 st day of culture and are presented below the respective picture (N=11 cells for picture). The graph on the right represents the absorbance values obtained for the MTT as a function of the face (top and bottom for the L-PLGTMC and B-PLGTMC terpolymers, N=3). TCPS was used as control.
15 The roughness values reached after the recovery for both faces of B-PLGTMC polymer are still slightly higher than the initial R a, showing only a partial recovery of the initial roughness. Considering now the roughness measurement results for L-PLGTMC (FIG. 1, left inferior corner), the top and bottom differences are only noticed for the stretched form. There is an increase of average roughness from the initial state to the stretched form. In addition, it appears to be a small change from the stretched to the recovered form, which shows the partial recovery of the terpolymer as it was verified during the shape memory studies. The absorbance values obtained for the MTT assay after 1, 3, and 7 days of MG63 cell culture are presented in FIG. 2. A significant increase of absorbance values, and consequently cell number, occurred as the period of incubation increased. Therefore, on both sides of each terpolymer cell proliferated well. Nevertheless, the absorbance corresponding to L-PLGTMC and B-PLGTMC is lower than the one for TCPS (p<0.001), which is a material especially designed to promote cell adhesion and proliferation. For both terpolymers there was a significantly higher number of metabolically active cells on the top face than on the bottom. This can be associated to the higher degree of roughness observed on the top face, possibly creating better conditions for the cells to attach and proliferate. These differences are not visible after a seven-day culture period, which is probably a result of reaching a confluent state. Comparing both terpolymers, the differences were not so evident. If it comes to the cell morphology, the obtained pictures show that the cells effectively adhered on the surface of the terpolymers and that the confluent state was reached after 7 days, including control TCPS. Generally the cells preferred the edge of sample to the middle (data not shown). Comparing both terpolymers, on the top face of B-PLGTMC cells seem more spread and adhered than on the top face of L-PLGTMC. The first surface is the roughest and this can be explained by the fact that osteoblastic cells prefer rougher surfaces . Regarding both faces, in general the top face is more populated with cells than the bottom one, which is in accordance with the MTT results (FIG. 2, MTT results). For the adhesion area analysis, the values obtained show that the cells are more spread in the order TCPS>B-PLGTMC>L-PLGTMC, however for the shape factor values, the differences are not so visible (FIG. 2, H&E staining pictures). The nitric oxide level was the same for all the samples, what also confirms that both terpolymers are not cytotoxic (data not shown). Conclusion This paper confirmed the shape memory behavior of B-PLGTMC and L-PLGTMC terpolymers with high and fast shape recovery at 40 o C and 37 o C respectively, which are values around the normal temperature of the human body. These results along with the fact that the osteoblast-like cells adhered and proliferated well on the materials, make them good candidates for shape-memory biomaterials used in the human body, especially for bone defects treatment. The results regarding the surface properties as a consequence of shape memory process suggest that the hydrophilicity did not change considerably after recovery, however the roughness values of the recovered state were slightly higher than the initial ones. Acknowledgements This study was supported from Polish National Science Center (2011/01/B/ST5/06296). References  Feninat F., Laroche G., Fiset M., Mantovani D.: Shape memory materials for biomedical applications. Adv Eng Mater 4(3) (2002)  Yakackia C., Shandsa R., Lanningb C., Recha B., Ecksteina A., Gall K.: Unconstrained recovery characterization of shape-memory networks for cardiovascular applications. Biomaterials 28 (2007)  Min C., Cui W., Bei J., Wang S.: Biodegradable shape-memory polymer polylactide-co-poly(glycolide-co-caprolactone) multiblock copolymer. Polym Adv Technol 16 (2005)  Zini E., Scandola M., Dobrzynski P., Kasperczyk J., Bero M.: Shape memory behavior of novel (L-lactide-glycolide-trimethylene carbonate) terpolymers. Biomacromolecules 8 (2007)  Neuss S., Blomenkamp I., Stainforth R., Boltersdorf D., Jansen M., Butz N., Perez-Bouza A., Knuchel R.: The use of a shape-memory poly(ε-caprolactone)dimethacrylate network as a tissue engineering scaffold. Biomaterials 30 (2009)  Baer G. M., Small W., Wilson T. S., Benett W. J., Matthews D. L., Hartman J.: Fabrication and in vitro deployment of a laser-activated shape memory polymer vascular stent. Biomed Eng Online 6 (2007) 43.  Ortega J. M., Small W., Wilson T. S., Benett W. J., Loge J. M., Maitland D. J.: A shape memory polymer dialysis needle adapter for the reduction of hemodynamic stress within arteriovenous grafts. IEEE Trans Biomed Eng 54(9) (2007)  Lendlein A., Kelch S., WILEY-VCH, Germany  Leng J. S., Lan X., Liu Y. J., Du, S. Y.: Shape-menory polymers and their composites: Stimulus methoda and applications. Prog Mater Sci 56 (2011)  Sokolowski W.: Shape memory polymer foams for biomedical devices. Open Med Dev J 2 (2010)  Xu X., Song J.: Thermal Responsive Shape Memory Polymers for Biomedical Applications, USA.  Davachi S.M., Kaffashi B., Mohammadi J., Roushandeh M., Torabinejad B.: Investigating thermal degradation, crystallization and surface behavior of l-lactide, glycolide and trimethylene carbonate terpolymers used for medical applications. Mater Sci Eng C 32 (2012)  Smola A., Dobrzynski P., Pastusiak M., Sobota M., Kasperczyk J.: New Semi-crystalline bioresorbable materials with shape-memory properties. Eng Biomater (2009)  Fischer A. H., Jacobson K. A., Rose J., Zeller R.: Hematoxylin and Eosin Staining of Tissue and Cell Sections, Cold Spring Harb Protoc  Life Technologies, Vybrant MTT Cell Proliferation Assay Kit,  Molecular Probes, Griess Reagent Kit for Nitrite Determination (G-7921),  Smola A., Dobrzynski P., Sobota M., Pastusiak M., Kaczmarczyk B.: Preliminary tests of forming bioresorbable stent models with shape memory properties intended to use in lower respiratory tract Treatment. Eng Biomater (2010)  Ferry J. D.: Viscoelastic Properties of Polymers; John Wiley & Sons: New York,  Bacakova L., Filova E., Parizek M., Ruml T., Svorcik V.: Modulation of cell adhesion, proliferation and differentiation on materials designed for body implants. Biotechnol Adv 29(6) (2011)
16 12 Growth of animal cells on flexible interface of liquid fluorocarbon Maciej Pilarek 1 *, Iwona Grabowska 2 1 Warsaw University of Technology, Faculty of Chemical and Process Engineering, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering, ul. Waryńskiego 1, Warsaw, Poland 2 University of Warsaw, Faculty of Biology, Institute of Zoology, Department of Cytology, ul. Miecznikowa 1, Warsaw, Poland * Abstract The aim of this work was to study BHK-21 fibroblasts cultured on the interfacial area of two immiscible liquids: perfluorodecalin (hydrophobic; PFD) and cell culture medium (aqueous; DMEM) what allows creating 3-D multicellular structures. We showed that the robust growth of 3-D aggregated animal cells could be achieved on flexible PFD/DMEM interfacial area. We also indicated that 3-D aggregates of BHK-21 cells could be successfully subcultured on solid hydrophobic surface and cells could migrate from those multicellular structures, spread on solid surface and further grow in typical monolayered form. Results of our experiments showed that the PFD/medium system is simple and ready-to-use method without need of any inserts traditionally used for 3-D cultures of animal cells. Formed multicellular 3-D aggregates could be directly used in the same culture system for inoculation of biomaterial elements or scaffolds. Keywords: perfluorochemical (perfluorocarbon), liquid/liquid culture system, flexible interfacial area, animal cell aggregates [Engineering of Biomaterials 114 (2012) 12-14] Introduction The traditional systems of in vitro culture of anchoragedependent animal cells use solid surfaces, i.e. polystyrene dishes or flasks, as well as hydrophobic microcarriers and macroporous carriers. However, their application is strongly limited by the fact that cells grown under such conditions usually form surface-attached monolayers [1,2]. Intensive development of tissue and implant engineering involving biocompatible scaffolds testing requires new methods of in vitro culture of multicellular aggregates . Insufficient cell migration into the scaffolds and limited oxygen transfer inside cell aggregates/tissue containing implants are remaining problems. Such elaborate and susceptible to hydrodynamic shear stress culture systems cannot be directly aerated by traditional ways (e.g. bubble aeration or air-lift aeration) commonly applied to cultures of suspended cells. Supplying sufficient amount of oxygen to the living multicellular or aggregated structures is essential for survival and growth of cells, otherwise necrosis occurs. In the case when in vitro cultured cells form multilayer colonies, sheets or aggregates, the oxygen supply to every cell might be a limiting factor [4,5]. Liquid perfluorochemicals (perfluorocarbons, PFCs) are synthetic, fully or partially fluorine-substituted derivatives of hydrocarbons. Such compounds are characterized by a high solubility of respiratory gases (oxygen, carbon dioxide) and other non-polar gases. Liquid PFCs have raised much interest in biomedical and technical applications [6-8]. One of the biotechnological approaches of PFCs involves culture of 3-D anchorage-dependent animal cells aggregates on a flexible liquid/liquid interfacial area created between PFC and culture medium layers [9-11]. Due to PFCs hydrophobicity and immiscibility with water animal and human cells adhere gently to the flexible PFC/medium interface, spread and create multicellular aggregates or sheets. In contrast to the traditional methods of proteolytic treatment where cell to cell junctions and also ECM are disrupted the multicellular formations can be easily collected from liquid/liquid culture system in intact 3-D forms by centrifugation or by pipetting, along with extracellular matrix elements, and their structure can be preserved during subcultivation. Thus, multicellular aggregates, produced in such a 2-phase PFC-containing system will be an ideal starting point for inoculation of a biodegradable scaffolds or implants. The previously published data of animal cell cultures on PFC/medium surface [12,13] are brief and only indicate that cells could be cultured on flexible interface of liquid/liquid system supported with protein based layer formed between two immiscible liquids. The aim of this work was to study mammalian cells cultured on the interfacial area directly between PFC and culture medium what allows creating 3-D multicellular structures. The fibroblast cell line (BHK-21) has been chosen to study the effects of flexible interface. It has been also indicated that formed multicellular 3-D aggregates of analyzed cells could be directly used in the same liquid/liquid culture system for inoculation of biomaterial elements or scaffolds. Materials and Methods Liquid perfluorinated phase Perfluorodecalin (PFD; C 10 F 18 ; 1,1,2,2,3,3,4,4a,5,5,6,6, 7,7,8,8,8a-octadecafluorodecalin; ABCR GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Germany) was used as a liquid hydrophobic phase. PFD was sterilized by autoclaving, cooled to 37 C and additionally it was filtered using membrane filters (0.2 µm; Sartorius, Germany) to remove any microbial or solid contaminations. Then PFD was saturated by compressed air and pure oxygen in aseptic conditions  to obtain the oxygen concentration as μmo 2 ml -1 PFD. Such oxygen level in PFD has been determined as favourable for animal cell cultures in our previous investigations . PFD created separate phase on bottom of culture dishes after pipetting. PFD was collected after experiments, recovered (first by filtration to remove solid remains and then by washing with ethanol and deionized water), and then reused after sterilization and gas saturation procedure. Animal cells, culture medium and inoculum preparation The anchorage-dependent, i.e. adherent, hamster BHK- 21 fibroblasts were evaluated in this work. The cells were maintained in Dulbecco s modified Eagle s medium (DMEM) supplemented with 10% fetal calf serum (FCS) and antibiotics (0.05 u ml -1 penicillin, 0.05 u ml -1 streptomycin) at 37 C in a humidified, 5% CO 2 incubator. The culture medium was also supplemented with 10 mm 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) as buffering agent. The culture medium, FCS, and all chemicals were obtained from Invitrogen Co. (USA) and were of animal cell culture quality.
17 Inoculum was prepared from standard nearly, i.e % confluent cultures. The cells were washed with PBS (Invitrogen Co.; USA), and then they were enzymatically detached by using 0.25% trypsin (Invitrogen Co.; USA) and incubated for 2-3 minutes at 37 C. Next the cells suspended in culture medium were counted in Malassez hemocytometer (Brand, Germany) to obtain initial cell density as cells ml -1. Finally, the cells were plated into the culture dishes. Experiment procedure The BHK-21 cells were cultured on PFD/DMEM interface in closed and sealed 24-well plates (24-WPs) and vertically oriented 25 cm 2 culture flasks (Becton-Dickinson, USA). 2 ml of PFD and 2 ml of DMEM have been used in 24-WPs and 6 ml of PFD and 6 ml of culture medium were poured into vertically-oriented culture flask to create flexible PFD/ medium interfacial area. The cell cultures on solid surface of 24-WPs were used as reference system. In the case of reference cultures, the cells were passaged every 3-4 days. In the case of the liquid/liquid culture system cells were passaged every 3 days by simply pipette out (without trypsinization needed) used DMEM and PFD and addition of fresh liquid elements of culture system to preserve multicellular aggregates formed during experiment. At least 5 independent cultures have been performed for each variant of experiment. The multicellular aggregates of BHK-21 cells were also passaged from PFD/DMEM interface directly onto solid surface of 24-WPs. First, almost all amount of DMEM medium has been removed out from BHK-21 cultures conducted in liquid/liquid system for 7 days. Then all phase of PFD has been gently pipetted out from culture system. The aggregates of BHK-21 cells fell down on solid surface of culture dish. Next, 2 ml of fresh DMEM were added to cells very gently to preserve the 3-D structure of BHK-21 aggregates. Such subcultured multicellular aggregates of BHK-21 cells were incubated at 37 C for next 2 days. Cultures of cells and aggregates were monitored and digitally photographed with Eclipse TS-100/F (Nikon, Japan) inverted light microscope supported with digital camera (Nikon, Japan) and Nikon CoolView software. Results and Discussions Cells of BHK-21 line which were referentially cultured on solid polystyrene surface of 24-well culture dishes had typical morphology of monolayered cells which strongly adhere to solid surface. Next, these cells were cultured on the flexible interfacial area of PFD and DMEM in the liquid/liquid culture system with the presence of air saturated and oxygen enriched liquid PFD on the bottom of each well of 24-well culture plate. FIG. 1 presents the representative image of the BHK-21 cells cultured on flexible PDF/DMEM interface. FIG. 1. Growth of the BHK-21 cell aggregates on flexible interfacial area formed between PFD (hydrophobic) and DMEM (aqueous) layers. The scale bar indicates 0.2 mm. In the case of all experimental cultures on the liquid/liquid interfacial area the cells were located on the interface of two immiscible liquid phases, i.e. PFD and DMEM, at the hydrophilic side (i.e. DMEM) of the interface. Growth of none cells was noted at hydrophobic side (i.e. PFD) of interfacial area. The BHK-21 cells also grew on the culture dish walls, in the immediate vicinity of interfacial area of two immiscible liquids. The number of cells on walls diminished along the distance from the interface. The cells located on PFD/DMEM interface and on the solid walls of culture dish have been counted separately. Almost all of them were localized on the interfacial area of the PFD/PDMS system. Not more than 1% of analyzed cells grown on the solid walls, so they were neglected in further investigations. In comparison to the BHK-21 cells cultured on solid surface in the control cultures the cells which grew directly on flexible PFD/DMEM interface had isometric 3-D morphology, i.e. were closely packed in 3-D multicellular aggregates. In our studies suspension of single isometric cells was also observed after gently shaking of the liquid/liquid culture system. Just cells which attached to side-surface of culture plate were adhered and elongated, i.e. similar to cells in control cultures. Next, we compared control BHK-21 cells cultured on solid surface and those ones cultured in flexible PFD/DMEM system (FIG. 2). Cells cultured on the flexible interface of two immiscible liquid phases did not adhere to the PFD surface but remained spherical for as long as 7 days of culture. Multicellular aggregates were formed after 48 hours of culture. Finally, over 1 mm diameter 3-D aggregates of the BHK-21 cells were visible in studied liquid/liquid system. Obtained aggregates were localized directly on the flexible interface of two contacting liquid phases of PFD and DMEM and floated if culture medium was pipetted or plate was shaken. It proves that adherent BHK-21 cells in the liquid hydrophobic/aqueous culture system grow without the attachment to the hydrophobic interface. Thus, in the case of BHK-21 cells PFD/medium system could be classified as 3-D cell culture. As a result, harvesting cells in order to analyze their viability and growth was greatly facilitated. Disintegration of aggregates to smaller pieces or single cells could be easily obtained by simply shaking or pipetting of culture before sample harvest. So, the enzyme-mediated detachment of aggregated BHK-21 cells was unnecessary in the case of culture them in the presented PFD/medium system. The morphology of BHK-21 cells observed in this study is in accordance with results obtained for mouse-derived L-929 fibroblasts cultures on layer of liquid perfluorinated amines previously presented by Shiba et al. . Shiba et al. did not use PFCs saturated with any gas and the growth of L-929 was rather minor and strongly limited to small aggregates consisting of few cells. Rappaport  reported more traditional monolayered morphology of human liver carcinoma HepG2 cells cultured on layer of perfluorinated aldehyde. But in the case of Rappaport s study the cells were cultured not directly on layer of liquid PFC but on thin layer of collagen covering the flexible interfacial area of PFC/medium system. To document that morphology changes of aggregated cells in PFD/DMEM system are fully reversible we checked the ability of cells forming aggregates on layer of PFD to be grown on solid surface. To address this issue the multicellular aggregates of BHK-21 cells were passaged from PFD/DMEM interface directly onto solid surface of 24-WPs. The aggregates of BHK-21 cells fell down on solid surface of culture dish after gently pipetted out of PFD from culture system. Microscopic analysis performed after 24 hours revealed that BHK-21 cells located in the middle of aggregates retained their 3-D spherical morphology. But some of the cells located near the edge of aggregates became flatten, elongated and started to adhered to solid surface (FIG. 3). 13
18 14 FIG. 2. Morphology of the BHK-21 cells (4 th day of cultures): typical monolayer of cells in control culture on solid surface (A) and 3-D multicellular aggregates in control on flexible interfacial area of the PFD and DMEM layers (B). The scale bars indicate 0.5 mm. FIG. 3. Morphology of the BHK-21 cells after subcultivation of 3-D aggregates from the PFD/DMEM interface onto the solid surface: 12 (A) and 24 (B) hours after transfer. The typically elongated fibroblasts migrated from the multicellular aggregates which adhered to the bottom of 24-well plate have been marked with arrows. Closely packed 3-D aggregated BHK-21 cells remained inside the multicellular aggregates. The scale bars indicate 0.2 mm. Such effect has not been discussed previously by any published data concerning the results of animal cells cultured on layer of liquid PFC [12,13]. Conclusions Based on our observations we conclude that the proposed flexible interfacial area of PFD/DMEM culture system may have practical application in cultures of multicellular aggregates or single or in any animal cell cultures where the 3-D structure of cells/aggregates should be retained. The PFD/medium system is simple and ready-to-use method without need of any inserts traditionally used for 3-D cultures of animal cells and also without any needed coating or supporting of the liquid/liquid interfacial area. We have also revealed the fully reversible morphology changes of 3-D aggregated BHK-21 fibroblasts cultured on flexible interface of PFD and ability of such aggregates to undergo the changes in morphology and their further growth on solid surface. To sum up, the robust growth of 3-D aggregated animal cells could be achieved on flexible PFD/DMEM interfacial area. We have concluded that hypothetical benefit of the PFC/medium system is a possibility to use them directly for testing and improving of cell growth on any solid biomaterial examined for use as scaffolds. For example, the two-phase liquid/liquid system culture system could be used as simple device for culture of multicellular aggregates of chondrocytes or osteoblasts. Formed multicellular 3-D aggregates could be directly used in the same culture system for inoculation of biomaterial elements or scaffolds. Then after migration of cells from aggregate onto solid surface of scaffold such implant could be in vitro or in vivo analyzed. Acknowledgments This work was partially supported by MNT-ERA.NET Project ArtiCart financed by The National Centre for Research and Development (NCBiR; Poland). References  Thomson H.: Bioprocessing of embryonic stem cells for drug discovery. Trends in Biotechnology 25 (2007)  Ulloa-Montoya F., Verfaillie C.M., Hu W.: Culture Systems for Pluripotent Stem Cells. Journal of Bioscience and Bioengineering 100 (2005)  Piersma A.H.: Validation of alternative methods for developmental toxicity testing. Toxicology Letters 149 (2004)  Fassnacht D., Portner R.: Experimental and theoretical considerations on oxygen supply for animal cell growth in fixed-bed reactors. Journal of Biotechnology 72 (1999)  Harrison S., Eberli D., Lee S.J., Atala A., Yoo J.J.: Oxygen producing biomaterials for tissue regeneration. Biomaterials 28 (2007)  Riess J.G.: Perfluorocarbon-based oxygen delivery. Artificial Cells, Blood Substitutes, and Immobilization Biotechnology 34 (2006)  Pilarek M., Glazyrina J., Neubauer P.: Enhanced growth and recombinant protein production of Escherichia coli by a perfluorinated oxygen carrier in miniaturized fed-batch cultures. Microbial Cell Factories 10 (2011) 50.  Pilarek M., Szewczyk K.W.: Effects of perfluorinated oxygen carrier application in yeast, fungi and plant cell suspension cultures. Biochemical Engineering Journal 41 (2008)  Pilarek M., Neubauer P., Marx U.: Biological cardio-micro-pumps for microbioreactors and analytical micro-systems. Sensors and Actuators B: Chemical 156 (2011)  Lowe K.C.: Perfluorochemical respiratory gas carriers: benefits to cell culture systems. Journal of Fluorine Chemistry 118 (2002)  Pilarek M., Szewczyk K.W.: Perfluorochemicals as liquid vectors of respiratory gases used in medicine and biotechnology. Biotechnologia (in Polish) 69 (2005)  Shiba Y., Ohshima T., Sato M.: Growth and morphology of anchorage-dependent animal cells in liquid/liquid interface system. Biotech. Bioeng. 57 (1998)  Rappaport C.: Review - Progress in concept and practice of growing anchorage-dependent mammalian cells in three dimension. In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal 39 (2003)  Pilarek M., Kaczmarczyk M., Olak S., Grabowska I., Szewczyk K.W.: Cultures of 3-D aggregated mammalian cells in a two-phase liquid/ liquid system containing perfluorinated carrier of respiratory gases. Acta Biochimica Polonica 58 Supplement 4 (2011) 5.
19 Synteza i charakterystyka bioresorbowalnych terpolimerów L-laktydu/ glikolidu/bursztynianu butylu wykazujących pamięć kształtu Natalia Śmigiel 1, Anna Smola 2, Henryk Janeczek 2, Janusz Kasperczyk 2, Piotr Dobrzyński 1,2* 1 Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, al. Armii Krajowej 13/15, Częstochowa 2 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, Zabrze * Streszczenie W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań nad otrzymywaniem i charakterystyką nowych bioresorbowalnych terpolimerów laktydu/glikolidu/bursztynianu butylu. Łańcuchy otrzymanych terpolimerów zawierały alifatyczne mikrobloki estrowe - bursztynianu butylenu i laktydylu, zapewniające temu materiałowi własność zapamiętywania kształtu. Scharakteryzowano własności i składy otrzymanych materiałów, oceniono parametry zapamiętywania kształtu. Na podstawie przedstawionych wyników wstępnych badań można oba materiały określić, jako perspektywiczne w zastosowaniach biomedycznych i wydaje się celowym kontynuacja badań nad ich syntezą, charakterystyką i aplikacją. Słowa kluczowe: bioresorbowalne polimery, poliestry alifatyczne, pamięć kształtu, ROP [Inżynieria Biomateriałów 114 (2012) 15-20] Wprowadzenie Biodegradowalne materiały polimerowe otrzymywane w reakcjach kopolimeryzacji laktydów i glikolidu ze względu na swoje specyficzne właściwości są powszechnie stosowane w wielu obszarach życia. Bardzo cennym okazało się zastosowanie biokompatybilnych i biodegradowalnych kopolimerów w medycynie, jako materiału w formowaniu nośników leków, w procesie ich kontrolowanego uwalniania, tymczasowych implantów i podłoży komórkowych do zastosowań w inżynierii tkankowej . Bardzo interesującą własnością niektórych biodegradowalnych polimerów jest pamięć kształtu [2,3]. To zjawisko, wyraźnie poszerza zastosowanie tego typu materiałów, o szczególnie obiecujące w technikach chirurgii małoinwazyjnej, bioresorbowalne urządzenia - implanty reagujące na bodźce termiczne. W pracy przedstawiono możliwość otrzymywania kopolimerów z pamięcią kształtu zawierających w strukturze łańcucha, obok typowych jednostek laktydylowych i glikolidylowych dłuższe segmenty bursztynianu butylenu. Segmenty te powodują duże uelastycznienie otrzymanego materiału i zmniejszenie jego hydrofobowości. Poli(bursztynian butylenu) (PBS) jest podobnie, jak najbardziej popularne w zastosowaniach biomedycznych polilaktydy czy kopolimery laktydu z glikolidem, poliestrem alifatycznym w pełni biodegradowalnym i biokompatybilnym [4,5]. Synthesis and characterization of bioresorbable L-lactide/ glycolide/butylene succinate terpolymers with shape memory behavior Natalia Śmigiel 1, Anna Smola 2, Henryk Janeczek 2, Janusz Kasperczyk 2, Piotr Dobrzyński 1,2 * 1 Institute of Chemistry, Environmental Protection and Biotechnology, Jan Dlugosz University in Czestochowa, al. Armii Krajowej 13/15, Czestochowa, Poland 2 Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Sciences, ul. M. Curie Skłodowskiej 34, Zabrze, Poland * Abstract The paper presents the preliminary results on the synthesis and characterization of new bioresorbable terpolymers of lactide/glycolide/butyl succinate. The chains of obtained terpolymers were built of butylene succinate and lactydyl microblocks, which endow this material with shape memory behavior. The method of synthesis, the properties and composition of the obtained terpolymers, and shape memory parameters are described in the article. On the basis of the results of preliminary studies, the obtained material appears applicable for biomedical applications, and it seems advisable to continue research on their synthesis, characterization and application. Keywords: bioresorbable polymers, aliphatic polyester, shape memory behavior, ROP [Engineering of Biomaterials 114 (2012) 15-20] Introduction Biodegradable polymeric materials obtained in the process of copolymerization of lactides and glycolide due to the specific properties are widely used in many areas of biomedicine. Biocompatible and biodegradable copolymers proved useful for application in medicine, as materials for drug carriers formation in the process of controlled drug release, temporary implants used in surgery and scaffolds for application in tissue engineering . A very interesting property of some biodegradable polymers is their shape memory behavior [2,3]. This phenomenon clearly extends the application possibilities of such materials. Application of bioresorbable devices - implants responsive to thermal stimuli, is particularly essential for minimally invasive surgical techniques. The present paper demonstrates the possibility of obtaining terpolymers with shape memory properties containing butylene succinate (BS) microblocks in their chains, besides the lactydyl segments and glycolidyl units. The BS blocks guarantee great flexibility of the resulting material and decrease its hydrophobicity. Poly(butylene succinate) (PBS) is similar to fully biodegradable and biocompatible aliphatic polyesters commonly used in biomedical applications, such as polylactides or copolymers of lactide with glycolide [4,5]. 15
20 16 W dotychczasowych publikowanych badaniach, ze względu na duże różnice we własnościach fizycznych, elastyczności łańcucha i przebiegu biodegradacji, wykazano bardzo interesujące własności fizykochemiczne blend polilaktydu i PBS, czy kopolimerów blokowych LA/BS  szczególnie przydatne w zastosowaniach tego materiału w kontrolowanym uwalnianiu leków, czy formowaniu bioresorbowalnych implantów o dużej elastyczności. Materiały i metody Materiały L-laktyd, glikolid (Purac Biomaterials) wstępnie oczyszczano poprzez rekrystalizację z roztworu octanu etylu, następnie suszono w suszarce próżniowej w temperaturze pokojowej. Acetylacetonian cyrkonu (IV) (Aldrich Corp.), 1-4-butandiol (Aldrich Corp.), alkohol metylowy, chloroform (Poch Gliwice), bursztynian dimetylu 98% (SAFC, USA) oraz butanolan tytanu(iv) 97% (Aldrich Corp.) użyto w postaci handlowej. Synteza oligomeru BS Synteza oligomeru bursztynianu butylenu polegała na transestryfikacji diestru metylowego kwasu bursztynowego z 1,4-butandiolem, prowadzono ją przy 7% nadmiarze molowym diolu. Reakcję przeprowadzono dwuetapowo w stopie, w reaktorze zaopatrzonym w układ destylacyjny, wydajne mieszanie, doprowadzenie argonu i podłączonego do pompy próżniowej. Jako katalizator transestryfikacji zastosowano Ti(OC 4 H 9 ) 4. W pierwszym etapie reakcji, zawartość reaktora stopiono i ogrzewano pod poduszką argonu, w temperaturze 150 C do momentu całkowitego oddestylowania wydzielającego się produktu ubocznego zachodzącej transestryfikacji alkoholu metylowego. W etapie drugim obniżono ciśnienie poniżej 100 mb i stopniowo podnoszono temperaturę do 200 o C. W tej temperaturze zawartość reaktora ogrzewano przez następne 3 godziny, kontrolując lepkość inherentną powstającego produktu i odbierając powstający w trakcie prowadzonego procesu 1,4-butandiol. Gdy lepkość inherentna produktu wynosiła około 0,08 dl/g, co odpowiadało założonej masie molowej produktu około 4 kd , zakończono syntezę. Produkt rozpuszczono w chloroformie i oczyszczono przez wytrącanie z zimnego metanolu. Suszono do stałej masy w suszarce próżniowej. Przebieg terpolimeryzacji Terpolimery otrzymano na drodze kopolimeryzacji otwarcia pierścienia (ROP) cyklicznych monomerów L-laktydu, glikolidu, w obecności wcześniej otrzymanego oligomeru BS, zakończonego grupami hydroksylowymi. Kopolimeryzację prowadzono w stopie, w temperaturze 120 C, w obecności Zr(acac) 4 jako inicjatora (I/M = 1:1200). Reakcję prowadzono pod poduszką argonu w zamkniętym reaktorze szklanym zaopatrzonym w mieszadło magnetyczne. Otrzymane terpolimery oczyszczano poprzez rozpuszczenie w chloroformie i wytrącanie w zimnym metanolu. Próbki suszono w próżni, w temperaturze pokojowej i poddawano dalszym badaniom. Otrzymanie kształtek do badania pamięci kształtu Kształtki do badania pamięci kształtu otrzymano formując je poprzez prasowanie na gorąco, na prasie hydraulicznej w temperaturze około 180 o C i pod ciśnieniem ponad 2 MPa. Otrzymane płytki pocięto na prostokątne paski o wymiarach 50 mm x 10 mm x 0,4 mm. As described in previously published studies, significant differences in physical properties (chain flexibility and biodegradation profile) between PLA and PBS, some very interesting physicochemical properties of PLA/PBS blend or block copolymers of were revealed . These polymeric materials appear to be particularly useful for controlled release of drugs, or during formation of bioresorbable implants with high flexibility. Materials and synthesis methods Materials L-Lactide, glycolide (Purac Biomaterials) were purified by recrystallization from ethyl acetate solution, then dried in a vacuum oven at room temperature. Zirconium(IV) acetylacetonate (Aldrich Corp.), 1-4-butanediol (Aldrich Corp.), methyl alcohol, chloroform (Poch Gliwice), dimethyl succinate 98% (SAFC, USA) and titanium(iv) butoxide 97% (Aldrich Corp.) were applied in commercial form. Synthesis of BS oligomer Synthesis of polyester was carried out by transestrification of methyl diester of succinic acid with 1,4-butanediol catalyzed with Ti(OC 4 H 9 ) 4. The reaction was conducted at 7% molar excess of diol in bulk with two stages. The reaction vessel was equipped with a distillation system, efficient mixing, supply argon and connected to a vacuum pump. During the first stage of the reaction, the reactor content was melted and heated under argon pillow at 150 C until complete distillation of evolved by-product (methyl alcohol). During the second stage, the reactor was connected to vacuum (pressure below than 100 mbar) and temperature was gradually raised to 200 C. At this temperature, the reactor contents were heated for 3 hours, constantly controlling the inherent viscosity of the resulting product and collecting arising butyndiol. When the inherent viscosity of the product was about 0.08 dl/g, corresponding to the assumed molecular weight of the product - about 4 kd , the synthesis was finished. The product was dissolved in chloroform and purified by precipitation from cold methanol and then dried to constant weight in a vacuum oven. Terpolymerization reaction Terpolymers were obtained by ring opening copolymerization (ROP) of cyclic monomers; L-lactide, glycolide and in the presence of previously synthesized BS oligomer, the chain of which was terminated with hydroxyl groups. The terpolymerization was carried out in the melt at 120 C in the presence of Zr(acac) 4 as initiator (ratio I/M = 1:1200) under argon in a sealed glass reactor equipped with a magnetic stirrer. The obtained product was purified by dissolving in chloroform and then precipitation in cold methanol. Samples were dried under vacuum at room temperature and subjected to further testing. Receipt of molders to study the shape memory Samples for shape memory tests were obtained with hot molding, on hydraulic press at 180 o C, under pressure of more than 2 MPa. Obtained plates were cut into smaller strips (dimensions 50 x 10 x 0.4 mm). Method of investigation The composition and chain microstructure of the terpolymers were determined on the basis of NMR analysis conducted with Bruker Avans (600 Mhz) spectrometer, where deuterated chloroform was used as solvent.